283 
La fusibilidad de estas nuevas aleaciones, es mucho mayor 
que las de plata jy cobre. Son muy sonoras y muy elásticas; 
cuando se prolonga mucho la acción del laminador y se hacen 
quebradizas, adquieren otra vez por el recocido una gran ma- 
leabilidad. 
El estudio de las aleaciones atómicas no me ha conducido á 
resultados muy dignos de atención. Con equivalentes iguales de 
plata y de zinc, y con 2 equivalentes de plata para 1 de zinc, 
se tienen productos muy maleables, mientras que los com- 
puestos Zuy 2 Ag- 1-3 Zn son muy quedradizos para po- 
der, laminarse. Un interés de actualidad me ha conducido á 
preparar y á estudiar la aleación compuesta de 
Plata 835 
Cobre 93 
Zinc. 72 
1.000 
Para obtenerla basta añadir 77 gramos de zinc para cada 
kilogramo de moneda actual. Si el modo mas económico de fa- 
bricar una nueva moneda es utilizar la antigua volviéndola á 
fundir, el uso de esta aleación tendría una doble ventaja; 
procuraría al Estado uua economía sensible, no siendo el pre- 
cio del zinc masque la quinta parte del que tiene el cobre que 
reemplazase; y esto sin disminuir de una manera apreciable el 
valor de una moneda fraccionaria entre muchísimas manos, é 
introduciría en circulación piezas tan hermosas, tan blancas, 
de tan buena conservación y de una composición por lo menos 
tan homogénea como las que se trata de reemplazar. Sin em- 
bargo, estas no son mas que conjeturas; experimentos nume- 
rosos podrán decidir si son fundadas. 
Creo que puedo ser algo menos reservado respecto de la 
conservación de las aleaciones binarias y ternarias, compara- 
da con la de los productos de la misma ley empleados para 
fabricar objetos de bisutería y quincalla. Las aleaciones que 
contienen zinc, se ennegrecen mucho menos por la influencia 
del ácido sulfídrico y de los compuestos sulfurados que contie-* 
